( 13 ) 



plomb-, du cuivre et de l'argent tait d'autant plus forte que les dissolutions 

 taient plus tendues et le courant plus faible; et, qu'on le remarque bien , ces 

 observations datent de buit ans. L'adhrence du plomb sur de grandes lames 

 de cuivre tait si grande, qu'on tait oblig d'employer des instruments tran- 

 chants pour l'enlever , et encore n'y parvenait-on qu'en entamant le cuivre ; 

 de sorte que l'on aurait pu dire qu'il y avait rellement combinaison des deux 

 mtaux au contact. Toutes les personnes qui ont suivmes expriences, et je 

 citerai en particulier M. Saint-Clair Duport, en ont t tmoins. Eh bien, 

 dans les dorures lectro-chimiques dont je me suis occup depuis MM. de 

 la Rive, Elkington et de Ruolz, pareil effet s'est toujours prsent moi. 

 Malheureusement on ne peut mettre en pratique le principe que je viens d'- 

 noncer, par la raison qu'il faut l'industrie clrit et conomie. Nanmoins, 

 on tire de mes expriences une consquence utile, c'est qu'en employant un 

 courant nergique, on perd en adhrence, et les pices dores ou argentes 

 sont de moindre qualit quant la dure. 



On ne peut pas dire que dans la dorure et l'argenture lectro-chimiques, 

 telles qu'on les pratique aujourd'hui, il y ait combinaison au contact; il se 

 produit seulement un effet d'agrgation , de cohsion qui peut toujours tre 

 vaincu par des forces physiques, ce qui n'a point lieu pour les effets chimiques; 

 d'aprs cela, plus la couche de mtal dpos est forte, plus la diffrence de 

 dilatabilit entre le mtal qui reoit le dpt et le dpt lui-mme est grande, 

 plus les variations de temprature tendront les sparer l'un de l'autre, 

 parce que la rsultante des effets de dilatation est d'autant plus considrable 

 que la quantit de matire dpose est plus grande. 



Il est encore plusieurs causes qui tendent produire cet effet : particu- 

 lirement, le mode de dcapage employ dans les nouveaux modes de dorure 

 sur */nhfrt Cette prparation consiste plonger les pices de cuivre, avant 

 leur immersion dans le bain d'or, dans un ou plusieurs mlanges d'acides con- 

 centrs ou tendus, puis dans plusieurs eaux de lavage , afin d'enlever tous les 

 corps qui se trouvent leur surface; mais il se passe toujours quelques se- 

 condes entre la sortie des pices de leur dernire eau, et leur immarsion dans 

 le bain d'or; il n'en faut pas davantage pour que la pice s'altre souvent l'air: 

 cette altration est la vrit trs-faible, mais enfin elle existe. 



Il suit de l que le dpt d'or ne se dpose pas, rigoureusement parlant, 

 sur une surface de cuivre pur, mais bien sur une pellicule d'oxyde excessive- 

 ment mince. Le dcapage par voie humide n'est donc pas celui qui met les 

 surfaces mtalliques dans l'tat le plus convenable pour qne l'adhrence soit 

 la plus grande possible; le dcapage par voie sche n'a pas le mme inconv- 



